( '217 ) 

 mètre carré), variant entre zéro el un maximum c fixé par l'expérience, 

 les constantes du courant et de l'électrolvte satisfont à l'équation 



e — e -+- p I , 



dont les termes sont connus ( ' ). 



» La valeur de la force contre-électromotrice e subit des variations sui- 

 vant qu'on réalise l'électrolyse d'un ou de plusieurs sels. 



» Le Tableau suivant indique ces variations ; les chiffres qu'il renferme 

 se rapportent à un seul et même bain, sur lequel on opérait des élec- 

 trolyses fractionnées; on éliminait ainsi, et successivement, les sels de fer 

 et de silicium qui s'y trouvaient en faible proportion. 



» Pendant toute la durée de l'opération, le bain était alimenté avec du 

 chlorure de sodium et du fluorure d'aluminium, de manière à maintenir 

 constante sa résistance électrique p. Température, 85o°. 



Maximum 



de 

 densité Force Résistance 



a l'anode électromolrice électi iquc 

 Périodes. Mature <lu métal ou de l'alliage déposé. o. e. p. 



anîn voli ohm 



i Fer d,i.") " • ■ i o 9 



■>. Fer (traces de silicium) 0,20 0,70 o,ooo3 



Ferro-silicium 0,20 i,.?; 0,0089 



4 Ferro-silicium (traces d'aluminium ) o,3o i,">ï u.imh) 



"1 (Traces de fer) silicium-aluminium i,3o i.~"> 0,008 



6 (Traces de silicium) aluminium 0,00 >,i"> n.nnN', 



7 aluminium (traces de sodium) i,oo 2,5o 0,0087 



» Application industrielle. — (les expériences démontrent qu'on peut ar- 

 river, eu traitant électriquement les minerais d'aluminium (bauxites blanche 

 et rouge ) et les silicates d'alumine naturels, à produire toute la série des 

 alliages de fer, silicium, aluminium, et, à la lin de l'opération, l'aluminium 

 chimiquement pur. 



» Il a été procédé à quelques essais à la traction sur ces alliages et l'alu- 

 minium à un grand degré de pureté, qui, je crois, offrent quelque in- 

 térêt. 



(') Comptes rendus, 27 octobre 1890. 



C. R., 1891, 1" Semestre. (T. CXU. N° 21.) '58 



